﻿752 
  C. 
  Doelter, 
  

  

  1160 
  bis 
  1290°. 
  Es 
  wird 
  von 
  1210° 
  an 
  abgekühlt. 
  Die 
  Schmelze 
  

   wird 
  so 
  dünnflüssig, 
  daß 
  sie 
  vollkommen 
  wasserhell 
  erscheint. 
  

  

  Bei 
  1160° 
  bilden 
  sich 
  plötzlich 
  zahlreiche 
  kleine, 
  wasser- 
  

   helle 
  Mikrolithe, 
  welche 
  Diopsid 
  sind. 
  

  

  Bei 
  1150° 
  größere, 
  stark 
  brechende 
  Diopsidnadeln 
  mit 
  

   Anorthit. 
  

  

  Bei 
  1145° 
  Fortsetzung 
  der 
  Ausscheidung. 
  

  

  Bei 
  1140° 
  fest. 
  Zwischen 
  den 
  Kristallen 
  liegt 
  Glas. 
  

  

  Das 
  Intervall 
  ist 
  hier 
  also 
  ein 
  kleines. 
  Anorthit 
  war 
  wenig 
  

   entstanden, 
  er 
  steckt 
  zumeist 
  noch 
  im 
  Glas. 
  

  

  3. 
  Mischung 
  von 
  60 
  Diopsid 
  und 
  40 
  Anorthit. 
  

  

  Das 
  Schmelzpunktsintervall 
  liegt 
  bei 
  1205 
  bis 
  1250°, 
  die 
  

   Maximaltemperatur 
  war 
  1265°. 
  Bei 
  der 
  Abkühlung 
  von 
  1265° 
  

   auf 
  1165°, 
  welche 
  35 
  Minuten 
  dauerte, 
  ergab 
  sich 
  folgendes: 
  

  

  1200° 
  Beginn 
  der 
  Kristallausscheidung. 
  Diopsid. 
  

  

  1190° 
  starke 
  Ausscheidung 
  von 
  Diopsid 
  (kleine 
  Nadeln). 
  

  

  1185° 
  noch 
  etwas 
  Diopsid. 
  

  

  1185° 
  Anorthit. 
  

  

  1180° 
  Anorthit 
  und 
  Diopsid. 
  

  

  1170° 
  kleine 
  Nadeln 
  von 
  Anorthit. 
  

  

  1165° 
  keine 
  weiteren 
  Ausscheidungen. 
  

  

  1160° 
  alles 
  ist 
  fest, 
  die 
  Schmelze 
  enthält 
  noch 
  viel 
  Glas. 
  

  

  Bei 
  der 
  nachträglichen 
  mikroskopischen 
  Untersuchung 
  

   ergab 
  sich, 
  daß 
  die 
  Schmelze 
  ein 
  filzartiges 
  Gemenge 
  von 
  

   Diopsid 
  mit 
  wenig 
  Anorthit 
  darstellte, 
  dazwischen 
  war 
  noch 
  

   viel 
  Glas. 
  

  

  4. 
  Mischung 
  von 
  Diopsid-, 
  Olivin- 
  und 
  Anorthitsilikat 
  im 
  

   Verhältnis 
  60*8 
  : 
  26-1 
  : 
  13. 
  

  

  Es 
  waren 
  hier 
  die 
  Silikate 
  CaMgSLO,, 
  < 
  J? 
  * 
  4 
  J 
  und 
  

  

  & 
  2 
  6 
  l 
  FeSiOj 
  

  

  CaAlSi 
  2 
  8 
  angewendet 
  worden; 
  erstere 
  beide 
  stehen 
  im 
  Ver- 
  

   hältnis 
  70 
  : 
  30, 
  weiches 
  das 
  eutektische 
  ist. 
  Der 
  Schmelzpunkt 
  

   des 
  Glases 
  ist 
  1190 
  bis 
  1230°. 
  Nachdem 
  auf 
  1270° 
  erhitzt 
  

   worden 
  war, 
  wird 
  abgekühlt. 
  

  

  Bei 
  1205° 
  bilden 
  sich 
  Olivinnadeln. 
  

   » 
  1195° 
  ebenso 
  mit 
  etwas 
  Diopsid. 
  

  

  